17 1 



A. POURCEL — L'ÉTAT ACTUEL DE L'INDUSTRIE DE LÀ FONTE EN FRANCE 



ployé à les transformer en métal malléable, com- 

 porte les doses les plus variables de silicium, 

 phosphore et manganèse. Le soufre est le seul des 

 corps étrangers spécialement étudiés ici, dont la 

 présence soit rarement tolérée au delà de 0,10 à 

 0,15 ° . soit dans la fonte de moulage, soit dans 

 celle d'affinage '. 



part, et les propriétés mécaniques, de l'autre. 

 Sans aborder, dans cette étude, le détail des 

 essais mécaniques auxquels sont soumises les 

 fontes de moulage ', soit avant, soit après la mise 

 en oeuvre, on se bornera à donner un certain 

 nombre d'analyses de fontes recherchées pour tel 

 matériel ou tel usage déterminés. (Tableau 1.) 



Tableau I. — Analyse des fontes de moulage. 



Carbone total 



Id. Graphite 



Silicium 



Phosphore 



Soufre 



Manganèse 



3.640 

 3.150 

 1.860 



1.850 

 0.630 

 . 500 



a, h, fontes au bois de Laboulieyre (Landes), classées n° 1 614 et n° 5 à la Fonderie de canons de Nevers. 

 c, il, fontes au bois du Bandiat, classées n° 1 et n" 3 à la Fonderie de canons de Nevers. 



e, canon de 14 cm provenant du mélange de ces fontes refondues au Réverbère. 



f, fonte n" 1 du Creusot; g, fonte n" 5 du Creusot; h, fonte noire: /.-, fonte n» 2, du Berry, au coke. 

 /. fonte noire d'Ecosse; m, fonte n" 3 d'Ecosse, marque Coltness. 



n, fonte n» 3, Cleveland ; o, fonte dite à peau lisse, ou n° 3 supérieur du Comptoir de Longwy. 

 p, fonte de moulage ordinaire du comptoir de Longwy. 



La composition chimique qui montre dans 

 quelle relation numérique se trouvent les princi- 

 paux éléments constituants, venant s'ajouter à 

 l'examen de ses propriétés organoleptiques. 

 permet de fixer, d'une façon à peu près sûre, la 

 qualité d'une fonte d'aflinage, mais non pas celle 

 d'une fonte de moulage. Et les travaux très inté- 

 ressants d'un groupe de fondeurs américains, 

 parmi lesquels on doit citer au premier rang ceux 

 de M. W. J. Keep, n'ont pu encore aboutir à l'é- 

 noncé d'une loi empirique fixant les relations entre 

 la composition chimique d'une fonte de moulage 

 et ses propriétés physiques et mécaniques '-. 



Ce que l'on doit attendre des investigations 

 par le microscope, pour aider à résoudre celte 

 importante question, on ne peut le prévoir en- 

 core; car, bien qu'elles aient révélé, dans les fon- 

 tes grises, l'existence de tous les éléments microsco- 

 piques constituants des aciers ', cependant elles 

 n'ont été ni assez variées, ni assez méthodiques 

 pour donner rien de précis quant au nombre 

 el au groupement de ces constituants primaires 

 en relation avec la composition chimique, d'une 



1 C'est la considération seule du prix de revient qui lusse 

 subsister le soufre au delà de ces limites, et souvent jusqu'à 

 ii.3li ou 0,80 dans la fonte d'affinage pour fer puddlé ordi- 

 naire. 



- Consulter : les Transactions of the American Inxiilule 

 ofmining Engineers. Vol. ISS9 à 1893. American Surin,/ <•[ 

 mechanical Engineers. Juin 1895. V. xvi îles Transactions 

 of American machinisl Journal, n° du 19 septembre 1895. 



'•'■ Jusqu'à présent fixés !> cinq, par les derniers travaux 

 d'Osmond : la forrite, la cémentite, la sorbite, la marten- 

 sitc et la troostite. 



Les fontes a b c '/du tableau ci-dessus représen- 

 tent les numéros extrêmes, supérieur et inférieur, 

 des meilleures fontes au bois, jadis employées à la 

 Fonderie de Nevers, supprimée depuis plus de 

 15 ans. Elles provenaient des hauts fourneaux des 

 Landes et de Bandiat, souillés à l'air froid. Les 

 essais faits sur le canon de 1 i cm provenant d'un 

 mélange de ces fontes fondu au réverbère, avaient 

 été les suivants : 



Sur barrette de ÎO " 1 , l'effort de rupture à la 

 traction était de 21 kilos, et l'allongement de 0,55°/o- 



Sur barreau carré essayé au choc avec le mouton 

 de 12 kilos, la rupture avait été obtenue à la 

 hauteur de chute de m ,<>3. 



Les fontes chargées en graphite, en silicium el 

 phosphore supportent rarement sans rupture une 

 hauteur de chute du mouton supérieur à m ,25, ni 

 une charge de rupture, à la traction, dépassant 

 12 à 15 kilos soumises aux mêmes essais 2 . 



L'expérience a démontré qu'avec un minimum 

 de phosphore. 0,20 à 0,30, dose utile, on obtient un 

 maximum de ténacité, avec des teneurs en sili- 

 cium variant de 1 à 1,50; le carbone total variant 

 lui-même de 2,80 à 3,50, et le manganèse étant 

 maintenu entre 0,30 et 0,50 3 . 



1 Consulter Méthodes d'essaides /brctes, par Durant. Tra- 

 vail le plus complet sur la question, inséré dans le 2 e V. des 

 Rapports de la Commission des méthodes d'essai des maté- 

 riaux de construction. Edité par Rothschild. Imprimerie 

 nationale. 



- Consulter le mémoire de M. Durant, déjà cité. 



2 3 



■ Il disparaît environ - à - du manganèse au cubilot. 



3 4 



